Составы

Тут у нас будет полный список растворов с их основными

характеристиками, чтобы удобнее было
определиться с выбором. Список включает растворы для меди и медных сплавов, стали, серебра, олова.

Итак, все растворы я решил разбить на группы, всего их будет четыре. Это разделение достаточно
условное, но оно может помочь тем, кто только начинает работать с патинами.

Первая группа растворов
- это **чернения или радужные патины**.
Чернениями они называются, потому что
в конечном итоге они дают иссиня-черный
или сталисто-черный (серый). А радужными
я их называю, так как в процессе нанесения,
в зависимости от концентрации раствора,
цвета переходят от золотисто-коричневого
в красный, фиолетовый, синий а иногда
зеленый. Цвета на разных металлах и от
разных чернений будут немного отличаться,
все это выясняется опытным путем.
Чернений на данный момент уже 4-е штуки.

Кстати, к этой
группе,наверное, я отнесу и серебрение,
так как оно тоже дает радужные оттенки
при нанесении кистью.

Вторая группа растворов
- это **коричневые цвета**, на первых стадиях
они работают как чернение, пробегая по
цветам, но у них есть одна важная и
отличительная особенность: они не уходят
в черные цвета, а оставляют на изделии
коричневый цвет (от яркого
золотисто-коричневого до почти матового
иссиня-коричневого). Важное напоминание:
все коричневые растворы не стоит
разбавлять водой, потому что они работают
за счет специфического PH-баланса
раствора. При разбавлении водой эти
растворы начинают работать как обычные
чернения.

Третья группа растворов
- это **малахиты**. Это патины с рыхлым
осадком, которые придают металлу вид
натурального природного состаривания.
Цвета варьируются от рыжего и желтого,
через салатовый, зеленый и изумрудный
до голубого и синего.Тут, конечно, нужно
оговориться, что «малахиты» - это условное
название, ведь есть еще пороснякиты,
атакамиты, ботакелиты, но названия
больно дурацкие и не на слуху, поэтому
 все эти патины я называю малахитами.

Ну и четвертая группа
растворов - это все, что не вошло в
предыдущие группы, всякие специфические
растворы, которые наносятся обжигом,
тоесть не наносятся обычным холодно
мокрым способом , и имеют какие-то отличия
по цветам итд.

Я так же решил разделить
растворы по сложности. Всего уровней
сложности будет 3

1 - ый уровень сложности,

```
самые простые растворы, наносятся на
холодную, купанием или кистями и тканью.
Результат виден почти за считанные
секунды-минуты, нагрев не требуется

```

2 - ой уровень сложности,

```
немного более сложные растворы, наносятся
на холодную кистями, распылением или
поливом, но результат виден не сразу,
надо ждать как минимум от 1-2 часов до
суток. Послойное нанесение, возможен
подогрев изделий.

```

3 - ий уровень сложности.

```
Самые сложные растворы, наносятся с
помощью кипячения изделий в растворе,
или использования горячего раствора.
Так же нанесение посредством обжига
горелкой. Требуют долгой варки или
длительного послойного нанесения при
помощи обжига изделия горелкой. Часто
требуют наличия вытяжки в помещении.

```

## Радужное чернение #1

*(сложность нанесения 1)*

Самое плотное из всех.
Дает самые темные оттенки цвета, можно
использовать для чернения деталей и
фурнитуры. Раствор концентрированный.
**Возможно разбавление от 1:2 до 1:7**. В
концентрированном виде работает быстро.
Так же быстро проходит через радужные
цвета, давая иссиня-черный или сталисто
серый цвет на меди, бронзе, латуни,
нейзильбере.

В сильно разбавленном
виде подходит для купания предметов, с
медленной окраской в радужные цвета
(оранжевый, коричневый, красный,
фиолетовый, синий). Можно наносить на
изделия купанием, кистью, ветошью,
опрыскиванием, поливом, пропитанными
раствором опилками, оборачиванием в
пропитанную раствором ткань. Раствор
не следует сильно нагревать или
замораживать, от этого он теряет свои
свойства.

## Радужное чернение #2

*(сложность нанесения 1)*

Это чернение лучше
всего наносить методом втирания, так
можно контролировать цвета, каждый
новый слой будет давать новый оттенок
(оранжевый, красный, фиолетовый, синий).
При купании в концентрированном растворе
также дает гамму вышеописанных цветов,
уходя в сталисто-серый и темно-синий.
Можно наносить на изделия купанием,
кистью, ветошью, опрыскиванием, поливом,
пропитанными раствором опилками,
оборачиванием в пропитанную раствором
ткань. Раствор не следует сильно нагревать
или замораживать, от этого он теряет
свои свойства. **Раствор можно разбавлять водой от 1:1 до 1:7**

## Радужное чернение #3

*(сложность нанесения 1)*

Это чернение дает
интересные красноватые, желтоватые и
зеленоватые оттенки на меди и зеленоватые
и голубоватые оттенки на латуни. Уходит
в матовый черный, если раствор нанесен
и не смывается с предмета. Обладает
легким обезжиривающим эффектом. Быстро
действует в концентрированном виде,
давая на предмете бензиновые побежалости.
Наносится на изделие кистью, поливом,
опрыскиванием, окунанием в концентрированный
раствор или купанием в растворе,
разбавленном до 1:5. Раствор обязательно
тщательно смыть теплой водой с предмета,
как только получите нужный цвет. РАБОТАТЬ
ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ, щелочной раствор!!

## Радужное чернение #4

*(сложность нанесения 1)*

Это чернение дает самую
богатую и яркую растяжку цветов. Работает
медленно, за счет чего удобно контролировать
цвета. Проходит через оранжевые,
коричневатые, красные, сиреневые,
фиолетовые, голубые и синие цвета. Лучше
всего работает купанием в растворе
(растяжка в свежем растворе идет примерно
10 минут). Также работает нанесением
кистью, ветошью, поливом, опрыскиванием (медленно). **Раствор можно разбавлять водой от 1:1 до 1:2**

## Золотисто коричневый для медных сплавов

*(сложность нанесения 1)*

Самый мягкий и яркий
цвет из коричневых, как явствует название.
Проходит только через оранжевую стадию,
становясь золотисто-коричневым. Лучше
всего работает купанием.Но также можно пробовать
опрыскиванием, натиранием, закапыванием и
оборачиванием. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Kоричневый для медных сплавов #1\_1

*(уровень сложности 1)*

Дает ярко-коричневый
цвет, работает так же, как вышеописанный
раствор. Может работать натиранием. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Kоричневый для медных сплавов #2\_2

    *(сложность нанесения 1)*

Дает иссиня-коричневый
цвет, работает так же, как вышеописанный
раствор. Может работать натиранием.

## Kоричневый для медных сплавов #3\_1

*(сложность нанесения 1)*

Дает зеленовато-коричневые и иссиня-коричневые оттенки на меди,
поверхность получается матовой. Работает
крайне быстро как натиранеием, так и
купанием. Можно также наносить
опрыскиванием, закапыванием и обертыванием. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №1

    *(сложность нанесения 2)*

Цвета малахита зависят
от способа нанесения: голубой, зеленоватый.
Слой достаточно укрывистый, но, чаще
всего, не стойкий. Время проявления
цвета на первом слое - примерно 1-2 часа.
Наносится слоями с просушкой минимум
в 4 часа между и, возможно, подпыливанием
(удаление рыхлого осадка мягкой кистью
после его полного высыхания). Работает нанесением
кистью и ветошью, опрыскиванием,
закапыванием, оборачиванием, возможно
даже купание, но не рекомендовано. Прежде
чем покрывать лаком или воском, стоит
нанести хотя бы два-три слоя (желательный
интервал между слоями - сутки) и подержать
готовое изделие на воздухе 2-3 дня. В
бутылке обязательно будет осадок, перед
нанесением взболтать. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №2

    *(сложность нанесения*2)

Цвет малахита голубоватый
и ярко-синий на темном фоне. Слой
достаточно укрывистый, стойкость
средняя. Время появления цвета на 1 слое
примерно 1-2 часа. Лучше всего наносится
опрыскиванием. Промежутки между слоями
 - 2-3 часа. Подпылять предыдущий слой не
требуется. Можно наносить опрыскивением
в 2 -3 слоя в течении нескольких дней.
Также подходит для нанесения кистью и
ветошью, закапывания, оборачивания. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №3

    *(сложность нанесения 2)*

Цвет малахита от желто-рыжего
до салатово-зеленого. Слой максимально
укрывистый, стойкость высокая. Время
проявления цвета на первом слое - от 30
мин до 1 часа. Лучше всего наносится
натиранием или поливом. Промежуток
между слоями - 1-2 часа. Предыдущий слой
следует немного подпылять. Подходит
для нанесения кистью и ветошью, полива,
опрыскивания, закапывания, оборачивания,
купания. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №4

*(сложность нанесения 2)*

Цвет малахита - морская
волна, в зависимости от типа нанесения
может давать: желтоватые, зеленоватые, синеватые оттенки . Слой укрывистый, стойкость
высокая, ярко выраженная кристаллизация.
Время проявления цвета на первом слое
- от 2 до 4х часов. Лучше всего наносится натиранием
или кистью. Промежуток между слоями -
минимум 4 часа. Подходит для нанесения
кистью и ветошью, полива, опрыскивания,
закапывания, оборачивания. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №5

*(сложность нанесения 2)*

Цвет малахита синий,
голубоватый. Слой укрывистый, стойкость
средняя. Время проявления цвета на первом слое -
от 1 до 3х часов. Лучше всего подходит
для нанесения кистью, закапывания в опилки или оборачивания.
Промежуток между слоями от 5 часов, но
желательно больше. Между слоями
обязательно подпылять. Подходит для
нанесения кистью и ветошью, полива,
опрыскивания, закапывания, оборачивания.
В бутылке обязательно будет осадок,
перед нанесением взболтать. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №6

*(сложность нанесения*2)

Цвета малахита варьируются
от желтовато - салатовых, до светло-зеленых. Слой
укрывистый, стойкость средняя. Время
проявления цвета на первом слое от 1
до 3х часов. Лучше всего наносится
опрыскиванием или кистью. Промежуток между
слоями 3-4 часа. Подходит для нанесения
кистью и ветошью, полива, опрыскивания,
закапывания, оборачивания. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №7

*(сложность нанесения*2)

Цвета малахита варьируются
от изумрудных, зеленых до синих. Слой
укрывистый, стойкость высокая. Время
проявления цвета на первом слое от 2х
до 4х часов. Лучше всего наносится
натиранием или кистью. Промежуток между
слоями 3-4 часа. Подходит для нанесения
кистью и ветошью, полива, опрыскивания,
закапывания, оборачивания.

**РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №8

*(сложность нанесения*2)

Цвет малахита варьируется
от желтого до салатового на ярко-выраженной
коричневой подложке. Укрывистость
низкая, стойкость высокая. Время
проявления цвета на первом слое - от 5
до 7 часов. Лучше всего наносится
натиранием, кистью, поливом. Промежуток
между слоями - от 6 часов до 24 часов.
Подходит для нанесения кистью и ветошью,
полива, опрыскивания, закапывания,
оборачивания. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №10

*(сложность нанесения 2)*

Цвет малахита синий,
голубоватый. Укрывистость высокая,
стойкость высокая. Время проявления
цвета на первом слое 1 — 2 часа. Лучше
всего наносится кистью или натиранием.
Промежуток между слоями от 4х часов.
Подходит для нанесения кистью и ветошью,
полива, опрыскивания, закапывания,
оборачивания. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №11

*(сложность нанесения 2)*

Цвет малахита синий,
голубовато-зеленый. Укрывистость высокая,
стойкость высокая. Время проявления
цвета на первом слое 1 — 2 часа. Лучше
всего наносится кистью или натиранием.
Промежуток между слоями от 4х часов.
Подходит для нанесения кистью и ветошью,
полива, опрыскивания, закапывания,
оборачивания. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Малахит для медных сплавов №13

*(сложность нанесения 2)*

Цвет малахита зеленый. Укрывистость средняя,
стойкость высокая. Время проявления
цвета на первом слое 1 — 2 часа. Лучше
всего наносится кистью или натиранием.
Промежуток между слоями от 4х часов.
Подходит для нанесения кистью и ветошью,
полива, опрыскивания, закапывания,
оборачивания. **РАСТВОР НЕ РАЗБАВЛЯТЬ!!!**

## Серый (Серебрение)

*(уровень сложности 1)*

**Внимание!!! Раствор**
2х-компонентный, находится в 2-х бутылках
(бутылка коричневого стекла и обычная
пластиковая бутылка, маркированные
СЕРЫЙ А и СЕРЫЙ Б) перед применением нужное количество раствора
р смешивается 1:1. (1 часть А+1 часть Б)

Этот раствор очень
интересный, он меняет цвет в зависимости
от давления на изделие во время нанесения.
При нанесении мягкой кистью дает
зеленоватые и синеватые мягкие цвета,
при нанесении жесткой кистью или втирании
в предмет ветошью, дает темно-фиолетовые
и оливковые оттенки на первых стадиях,
если продолжить втирать раствор, дает
серый, сталистый цвет.

После нанесения слой
можно осторожно располировывать, для
получения ярко-серебристой поверхности,
напоминающей состаренное (окисленное)
серебро. РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ, РАСТВОР А ЧЕРНИТ РУКИ!!!

## Нияге (Niage)

подходит для:

Патина из набора "Японцы"

подробнее...

## Рыюка (Ryuka)

подходит для:

Патина из набора "Японцы"

подробнее...

## Енка (Enka)

подходит для:

Патина из набора "Японцы"

подробнее...

## Охагуро (Ohaguro)

подходит для:

Патина из набора "Японцы"

подробнее...

## Сутанпан (Su-tanpan)

подходит для:

Патина из набора "Японцы"

подробнее...

## Рысяндо (Ryusan-Do)

подходит для:

Патина из набора "Японцы"

подробнее...

## Сакусан (Sakusan-Do)

подходит для:

Патина из набора "Японцы"

подробнее...

## Кин-фуруби №1 (Kin-Furubi №1) для серебра

(сложность нанесения 1)

Японская патина
чернение для серебра.

Цвет от сталисто-серого до матового черного. Наносится кистью или ветошью. Состав реагирует только по высыхании. Нужно нанести состав на обезжиренный и зачищенный предмет, после чего положить его на свет (солнечный предпочтительнее, но не обязателен). После высыхания предмет приобретает матовый темный оттенок. Возможна доработка изделия мелкой пемзой, или полировка войлоком.
подробнее...

## Кин-фуруби №2 (Kin-Furubi №2) для серебра

(сложность нанесения 1)

Японская патина
темно фиолетовый (черный) для серебра.

Цвет от темно фиолетового до черного. Наносится купанием, кистью или ветошью, холодный раствор действует быстро, подогретый до 30-40 градусов почти мгновенно. Зачищенный и обезжиренный предмет купается в составе, или состав наносится кистью или ветошью. После получения нужного цвета, остатки раствора смываются теплой водой.
подробнее...

## Сабицуке (Sabi tsuke)

для стали

Японская патина

подробнее...

## Патина для стали (Чернение №1)

    Цвет радужный от зеленых оттенков через голубые до сталисто серого.Наносить раствор нужно в резиновых перчатках. Желательны (но не обязательны) маска или респиратор, или проветриваемое помещение. Раствор наносим на предварительно зашлифованную и обезжиренную ацетоном поверхность металла. Маленькие предметы можно патинировать, "купая" их в ванночке, для этого раствор можно разбавлять от 1:2 до 1:10 с водой. Отработанный раствор можно профильтровать, слить в пластиковую емкость и использовать повторно.Также можно наносить концентрированный раствор кистью или ветошью, смоченной в растворе. Когда нужный результат получен, остатки раствора смываем водой. После чего насухо вытираем изделие ветошью, сухими древесными опилками или сушим техническим феном. Сверху покрываем воском или лаком

подробнее...

## Патина для стали (Меднение №1)

    Цвет медь.Наносить раствор нужно в резиновых перчатках. Желательны (но не обязательны) маска или респиратор, или проветриваемое помещение. Раствор наносим на предварительно зашлифованную и обезжиренную ацетоном поверхность металла. Концентрированный раствор наносим кистью или ветошью, смоченной в растворе.
Когда получен нужный результат, остатки раствора смываем водой. После чего насухо вытираем изделие ветошью, сухими древесными опилками или сушим техническим феном. Максимально быстро покрываем изделие воском или лаком.

## Патина для стали (Меднение №2)

Наносить раствор нужно в резиновых перчатках.
Желательны (но не обязательны) маска или респиратор, или проветриваемое помещение. Раствор наносим на предварительно зашлифованную и обезжиренную ацетоном поверхность металла. Концентрированный раствор наносим кистью или ветошью, смоченной в растворе. Для получения эффекта «под латунь» раствор держим на поверхности от 10 до 30 минут. Для получения эффекта «под состаренную бронзу» наносим послойно, в 2-3 слоя, до получения темно — коричневого цвета. Когда получен нужный результат, остатки раствора смываем водой. После чего насухо вытираем изделие ветошью, сухими древесными опилками или сушим техническим феном. Максимально быстро покрываем изделие воском или лаком.

## Патина для стали (Серый)

    Цвет от сталисто серого до рыжевато-серого. В бутылку с сухими реактивами осторожно залить холодную воду до последнего деления обозначенного на бутылке (100/250/500/1000). Произойдет реакция. Дать раствору постоять, после чего закрыть крышкой и тщательно взболтать. Наносить раствор нужно в резиновых перчатках. Желательны (но не обязательны) маска или респиратор, или проветриваемое помещение.Раствор наносим на предварительно зашлифованную и обезжиренную ацетоном поверхность металла.Концентрированный раствор наносим кистью или ветошью, смоченной в растворе. Когда получен нужный результат, остатки раствора смываем водой. После чего насухо вытираем изделие ветошью, сухими древесными опилками или сушим техническим феном. Максимально быстро покрываем изделие воском или лаком.

## Патина для стали (Ржавление)

    Наносить раствор нужно в резиновых перчатках. Желательны (но не обязательны) маска или респиратор, либо проветриваемое помещение.

*Чтобы приготовить рабочий раствор, засыпаем реактив из пакетика (Ржавление Б) в бутылку с жидкостью (Ржавление А), закрываем крышкой и встряхиваем до полного перемешивания.*

**ВАЖНО!!! Раствор не стоек и выделяет газы, остатки раствора сразу после использования утилизируются или хранятся в открытой таре максимум неделю, потом раствор перестает работать.**

Раствор наносится на чернение для стали. Наносим раствор смоченной в растворе тряпкой или кистью. После начала реакции (появление рыжего налета с шипением) через 10-20 секунд стираем остатки раствора сухой тряпкой. Смотрим результат, повторяем процесс, если нужно. Теперь смываем остатки раствора водой. Насухо вытираем изделие ветошью, сухими древесными опилками или сушим техническим феном. В конце максимально быстро покрываем изделие воском или лаком.

## Кобальтовая патина

для обжига

подробнее...

## Воск

подходит для:

подробнее...

* ЛакЛаба
* FAQ ПО ПАТИНЕ
* Техника безопасности
* Механическая обработка
* Обезжиривание
* Нанесение
* **Классификация**
* Чернение
* Растворы для стали
* Малахиты
* Японские патины
* Патины для серебра
* Ржавление
* Финишное покрытие
* О лаках, подробно
* Про воски
* Состав не работает?
* Философия патины
* Как сделать заказ